370 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Les traiis formations alloLropiques des acievs ail nickd. 

 Note de M. O. Roudouard, présentée par M. Troost. 



« Utilisant la méthode que j'ai décrite précédemment ( * ), j'ai étudié des 

 séries d'aciers spéciaux qui, pour une teneur sensiblement constante en 

 carbone, contiennent des proportions croissantes d'un métal donné. 

 M. Guillet a bien voulu mettre à ma disposition les aciers qu'il a étudiés 

 récemment au point de vue microscopique et mécanique, et ce sont les 

 résultats relatifs aux aciers au nickel que j'ai l'honneur de présenter 

 aujourd'hui à l'Académie : ces résultats montrent l'influence spécifique du 

 nickel sur la position des points de transformation. Des recherches sem- 

 blables ont déjà fait l'objet de nombreux travaux de MM. Hopkinson, 

 Le Chatelier, Osmond, Dumas, Guillaume, Charpy et Grenet. 



» Les courbes obtenues sont telles que les abscisses représentent les 

 températures du barreau étudié et les ordonnées des déviations proportion- 

 nelles aux différences de potentiel entre les extrémités du barreau. Ces 

 courbes, soit à réchauffement, soit au refroidissement, présentent la même 

 allure, et leur forme particulière est due au mode de chauffage; la figure 

 ci-dessous donne les courbes relatives aux aciers à 2 et 3o pour 100 de 

 nickel, la teneur en carbone étant environ 0,120. 



2100 1000 Qtto 'àno yoo 600 5oo !f,oo 000 zoo 100 n 



» Considérons, par exemple, la courbe de l'acier à 3o pour loo de 

 nickel qui ne présente aucune anomalie. Au début de l'expérience, le 

 chauffage étant assez rapide, la différence de température entre les deux 

 extrémités du barreau croît assez ra[)idement pour passer par un maximum ; 

 elle décroît ensuite pour devenir nulle au fur et à mesure que la tempéra- 



(') Comptes rendus, t. CXXXVII, p. io54. 



